349 



Kupferoxyd CuO 0*10°/ 



Kieselerde SiO„ ........ . 010 „ 



Phosphorsáure Spuren 



Schwefeltrioxyd S0 3 40-51% 



Arsen Spuren 



Wasser . 32-58% 



Sumnia . . 99-32% 

 Hienach enthált der Vitriolstein nach anderer Zusammenstellung : 



Ferrisulfat Fe 2 (S0 4 ) 3 



. . . 50*17% 





. . . 11-94 „ 





. . . 1-35 „ 





. . . M7„ 





. . . 0-33 „ 





. . . 0-20 „ 



Kaliumsulfat K 2 S0 4 



. . . 0-13 





. . . 0-11 „ 





. . . 1-49,, 



Spuren von Manganoxydul, Arsen, 



Phosphorsáure 





. . . 9-10% 





. . .32-31,, 



Summa . . 99'29%~ 

 Wie diese Zusammenstellung ergiebt, besteht demnach schon 

 der nichtcalcinirte Vitriolstein im wesentlichen aus Ferrisulfat und 

 Aluminiumsulfat, nebst unbetráchtlichen Mengen von Ferr o sulfát. — 

 Durch das folgende Calciniren verliert er nahezu alles Wasser und 

 wird der geringe Gehalt an Ferro sulfát zu Ferrisulfat. 



Aus dem Angefuhrten ergiebt es sich, wie falsch die Angaben 

 jener Werke sind, welche in dem Vitriolstein hauptsáchlich Ferro- 

 sulfat annehmen, grossere Mengen desselben konnen im Vitriolstein 

 schon in Folge seiner Bildung nicht vorkommen. 



Es ist einleuchtend, dass die quantitative Zusammensetzung des 

 Vitriolsteines je nach dem ursprtinglichen Rohmateriale und seiner 

 Behandlung Schwankungen unterliegen miisse, allein die qualitative 

 Zusammensetzung wird gleich bleiben. 



Dass die quantitative Analyse des Vitriolsteines sehr merklich 

 schwanken můsse, ergiebt sich auch aus einer Analyse von Caput 

 mortuum, welches ich gleichzeitig mit dem Vitriolstein von Kasnau 

 erhielt. 



Die Probe stellte ein Gemenge gut durchgebrannter rother und 

 schlecht durchgebrannter gelber etwa Bohnen- bis Haselnuss- grosser 



